Literatur. 205 



glalter, zusammenhängender Form verkohlt erscheint, während Baum- 

 wollenfaden pinselförmig auseinander gesprengt erscheint. 



Die Aschenprobe, die Tintenprobe, die wässerige Färbungsprobe, 

 die Festigkeits- und die Verbrennungsprobe sind unsicher. 



Nach Vincent färbt sich die Leinenfaser, in gewöhnliche Sal- 

 petersäure getaucht, nicht, während die Faser des Hanfes nach einigen 

 Secunden blassgelb erscheint, die Faser des neuseeländischen Flachses 

 dagegen eine beinahe blutrothe Färbung gewinnt. 



Das Kochen mit Kalilösung zur Unterscheidung thierischer und 

 pflanzlicher Faser ist entscheidend, die Wolle und Seide lösen sich, 

 die Pflanzenfaser nicht. 



Mit Recht ist von Eisner und Stöckhardt die mikroskopische 

 Untersuchung der Gewebe als sicherste Prüfungsmethode bezeichnet. 



III. Die Arten der zum Verspinnen benutzten Fäden und ihre 

 Eigenschaften. — Der Verf. giebt eine Zusammenstellung der Eigen- 

 thümlichkeiten der einzelnen Faserarten. 



1) Die Leinenfaser. Selbige charakterisirt sich durch ihre walzen- 

 förmige, niemals platte, unter Wasser gesehen, niemals stark um sich 

 selbst gedrehte Gestalt, ferner durch ihre sihmale, oft nur als eine 

 Längslinie erscheinende Innenhöhle. 



2) Die Baumwollenzellen, sind sehr lange schwach verdickte und 

 deshalb bandartig zusammengefallene platte, selten walzenförmige Zellen, 

 welche, unter Wasser gesehen, mehr oder weniger pfropfenzieherartig 

 um sich selbst gedreht oder wellenförmig gebogen sind, was bei der 

 Leinenfaser niemals der Fall ist. 



3) Die Faser der Nessel (Urtica dioica und U. urens) ist durch 

 ihre abwechselnd breite und schmale, platte und walzenförmige Be- 

 schaffenheit augenblicklich von der Leinen- und Baumwollenfaser zu 

 unterscheiden. 



4) Die Bastfaser des Hanfes (Cannahis sativa) ist lang und 

 walzenförmig, ungleich starrer als die Bastfaser des Leins. Die Hanf- 

 faser ist durch ihre häufig verzweigten Enden und ihre mehr starre 

 Beschafl'enheit von der Leinenfaser hinreichend verschieden, auch ist 

 ihre Innenhöhle ungleich breiter. 



5) Die Bastzellen des neuseeländischen Flachses (Phormium lenax) 

 sind sehr lang, glänzend, weiss, seltener gelblich gefärbt, gleich der 

 Leinfaser walzenförmig, wie diese stark verdickt. 



IV. Prüfung der Leinwand. Die aus reiner Leinfaser gewebte 

 Leinwand ist, namentlich in den feinern Handgespinnsten, durch die 

 Glätte und den Glanz der Fäden ausgezeichnet. Handgespinnst ist 

 glänzender als Maschinengarnleinen. Aus gebleichtem Garn gemachtes 

 Leinen ist nicht so glatt, als Leinwand im Stücke gebleicht. Die Fäden 

 des feinen Handgespinnstes (Bielefelder) sind weniger gedreht, als 

 aus Maschinengarn (Irländisches). Bei Creas- Leinen ist die Oberfläche 

 des Fadens mehr angegriffnen, die Fasern sind rauher, die Fäden nicht 

 so glänzend. 



Eine mit Baumwolle untermischte Leinwand hat sehen so ein 

 glattes, glänzendes Ansehn, als reine, feine Baumwolle. Der Baum- 

 wollenfaden erscheint unter der Loupe rauher und weniger abgerundet. 

 Die Art der Appretur ändert das Ansehn der Gewebe, eine stark mit 

 Kleister appretirle Leinwand ist glänzender und steifer, als nur schwach 



